137 



Revue archeologique. 5. Annee. Livr. 12. 15. Mars. Paris 1849. 8. 

 Schumacher, astronomische Nachrichten. No.667. Altona 1849. 4. 

 A. L. Crelle, Journal für die reine u. angew. Mathematik. Bd. 38. 



Heft 4. Berlin 1849. 4. 3 Expl. 

 Kunstblatt 1849. No. 11. 12. Stuttg. u. Tüb. 4. 

 J. Kops en J. E. van der Trappen, Flora Batava. Aflev. 157. 



Amsterdam. 4. 



26. April. G esamia tsitzung der Akademie. 



Hr. G. Rose las über die Krystallform der rhom- 

 boedrischen Metalle, namentlich des Wismuths. 



Bekanntlich lassen sich die Krystallformen sämmllicher Me- 

 talle aus 3 Formen ableiten, nämlich dem regulären Octae'der, 

 einem Rhombocder von 86 — 88°, und einem Quadratoctaeder 

 von 105° 47' (in den Endkanten). Zu den oetaedrischen Metallen 

 gehören Gold, Silber, Kupfer, Blei; zu den rhomboedrischen 

 Antimon, Arsenik, Tellur; zu den quadratoetaedrischen so viel 

 man bis jetzt weifs nur das Zinn, bei welchem diefs von Miller 

 nachgewiesen ist. Das Wismuth wurde bisher zu den regulären 

 Metallen gerechnet; diefs ist ein Irrthum, der Verf. hat gefun- 

 den, dafs es rhomboedrisch sei, und zu derselben Gruppe ge- 

 höre wie Arsenik, Antimon und Tellur; und dieser Umstand hat 

 ihm Veranlassung gegeben, nicht allein die Formen des Wis- 

 muths genauer zu untersuchen, sondern auch die aller übrigen 

 rhomboedrischen Metalle, um sie mit denen des Wismuths ver- 

 gleichen zu können. 



1. Antimon. Der Verf. untersuchte sowohl die durch 

 Schmelzung dargestellten künstlichen, als auch die natürlichen 

 Krystalle. Von ersteren erhielt er durch Güte des Hrn. Dr. 

 Eisner, der sie dargestellt hatte, Präparate mit eine halbe bis 

 eine ganze Linie grofsen Krystallen. Sie hatten alle die Form 

 des Hauptrhomboeders, /}, wie diefs immer der Fall ist, wenn 

 die Krystalle auf diese Weise dargestellt werden, waren aber 

 öfter sehr vielfach in paralleler Stellung so zusammengruppirt, 

 dafs dadurch Formen entstanden, die den gestrickten Formen des 

 regulären Systems entsprechen. Die Krystalle, obgleich nur klein 

 und nicht sehr glänzend, konnten indessen doch noch mit dem 

 Mitscherlichschen Reflexionsgoniometer gemessen werden. Der 

 Verf. fand den Endkanten -Winkel nach einem Mittel von 6 Mes- 



